Einzelne Mineralien. 



-233- 



an den Eukryptit, LiAlSi0 4 , und den Kaliophilit, K 2 AlSi0 4 an und ist 

 ein Zwischenglied zwischen dem letzteren und dem zwar künstlich, aber 

 noch nicht als Mineral bekannten Natriumsilikat NaAlSi0 4 . 



Max Bauer. 



W. B. Ford: The Effect of the Presence of Alkalies in 

 Beryl upon its optica 1 Properties. (Amer. Journ. of Sc. 1910. 

 30. p. 128—130; hieraus: Zeitschr. f. Krist. 1910. 48. p. 462—465.) 



Die Brechungsindizes, die Doppelbrechung' und das spezifische Ge- 

 wicht von Beryll steigen infolge von Ersatz des BeO durch Alkalioxyde 

 (Li 2 0, Na 2 0, K 2 0, Cs 2 0), wie die nachfolgenden Analysen von natürlichen 

 Kristallen (ausgeführt von Ford, Penfield und Wells) zeigen. Die 

 Brechungsindizes gelten für Na-Licht. 





I. 



II. 



TTT 

 III. 



IV. 



Tr 



Mesa Grande 



Willimantic 



p Q in T\r, 

 tr aia Mi 



idagaskar 



Hebron 





(Ford) 



(Penfield) 



(Ford) 



(Ford) 



[Wells) 



Si0 2 . . . . 



64,98 - 



65.72 



n. best. 



62,79 



62,44 



A1 2 3 . . . . 



, 17.86 



18,40 



n. best. 



17,73 



17.74 



Fe 2 3 











0,40 



FeO. . . . . 





0,26 









MnO . . . . 





0,12 





Spur 





BeO . . . . 



13,42 



13,08 



n. best. ' 



11,43 



11,36 



Cs 2 . . . . 







0,57 



1,70 



3,60 



K 2 0. . . . 



0.18 



0,12 



0,28 







Na 9 . . ■ 



. 0,84 



0,75 



1,59 



1.60 



1.13 



Li 2 ... 



0,46 



0,28 



1,33 



1,68 



1,60 



Glühverlust . 



. 2.16 



2,06 



n. best. 



2,65 



2,03 



Sa. . 



. 99.90 



100,79 





99,58 



100,30 



Summe der AI 













kalien . . 



1.48 



1,15 



3.77 



4.98 



6,33 



Spez. Gew. . 



2,714 



2,73 



2,785 



2,79 



2,80 



ö) 



1,58157 



1,58455 



1.59239 



1,59500 



1,59824 





n. best. 



1,57835 



1,58488 



(1,58691) 1 



1,59014 



ÖX € i 1 '. 





0,00620 



0,00751 



(0,00809) 1 



0,00810 



Gewöhnlich nehmen die Brechung und das spezifische Gewicht bei 

 isomorpher Vertretung zu, wenn ein Element durch ein atomistisch 

 schwereres ersetzt wird. Dasselbe trifft auch hier zu: BeO — 25,1; 

 Li 2 = 30.06; Na 2 = 62.10; K 2 = 94.30; Cs 2 = 281,76. 



H. E. Boeke. 



E. B. Latham: The Newly Discovered Emerald Mines 

 of „Somondoco". (School of Mines Quarterly. 1911. 32. p. 210—214.) 



Verf. gibt eine Beschreibung von einer in historischen Zeiten be- 

 rühmten Smaragdmine, die seit 1816 verloren war, und nun kürzlich 



1 Annähernd. 



